484 



Eisenoxyd 



15,55 



5,50 



9,46 



Kohlens. Kalkerde 



40,20 



37,33 



50,48 



Kohlens. Magnesia 



17,33 



16,16 



22,96 



Kali 



1,93 



2,28 



1,99 





101,76 



102,01 



102,19 



23) Thon von Gosh 



ir nach Streng. 





Kieselerde 





39,20 





Thonerde 





11,57 





Eisenoxyd 





4,86 





Kohlens. Kalkerde 



41,51 





Kohlens, Magnesia 



1,94 





Kali 





2,21 

 101,29 



■ 



24) Formsand, zu Rothehütte 



in Anwendung, vom 



anstiege (a) und von Blankenburg (b), nach Streng. 



Kieselerde 



10,00 : 



12,62 





Thonerde 



2,11 



3,05 





Eisenoxyd 



2,53 



2,64 





Kalkerde 



Spur 



0,50 





Alkalien 



Spur 



Spur 





Wasser 



2,68 



2,65 





Quarz 



81,61 ' 



77,46 





98,93 98,92 



25) Chlorzinkdarstellung aus Oberftarzer 

 Zinkblende. Eisenbahnschwellen werden behuf ihrer 

 Conservation wohl mit Chlorzinklösung getränkt, welche 

 man durch Auflösen von metallischem Zink oder zinkoxyd- 

 haltigen Produkten (z. B. den zinkischen Ofenbrüchen der 

 Unterharzer Bleischmelzöfen) in Salzsäure bereitet. Die 

 Ansicht, dass Grubenhölzer mit Chlorzinklösung getränkt 

 eine längere Dauer haben würden, als nicht getränkte Höl- 

 zer, hat einen grösseren Versuch der Chlorzinkdarstellung 

 aus Oberharzer Zinkblende auf Clausthaler Silberhütte ver- 

 anlasst. Die in einem Flammofen möglichst vollständig ab- 

 geröstete Blende wurde unter stetem Umrühren alimählig in 

 Salzsäure eingetragen. Noch ehe letztere gesättigt war, 

 verdickte sich die Lösung, ihr Volumen nahm bedeutend 

 zu und es entstand eine gallertartige Masse, aus der sich 



